--- title: "Unterextrusion beheben" slug: "unterextrusion-beheben" type: post excerpt: "" --- \n
\n\n
\n\n
\n
\n

# Unterextrusion beheben

\n

Unterextrusion ist eine der häufigsten Ursachen für schwache Drucke, fehlende Schichten und poröse Oberflächen. Dieser Guide zeigt dir alle Ursachen und wie du sie systematisch eliminierst.

\n\n

## Was ist Unterextrusion?

\n

Unterextrusion bedeutet: der Drucker fördert weniger Filament als berechnet. Das Ergebnis:

\n

\n
- Lücken zwischen Perimetern und im Infill
\n
- Poröse Top-Layer (Löcher in der Oberfläche)
\n
- Schwache Layer-Haftung → Schichten lösen sich
\n
- Sichtbare Lücken in der Wand bei dünnen Teilen
\n
- Streifen oder fehlende Bahnen auf Außenwänden
\n

\n\n

## Ursachen und Lösungen im Überblick

\n\n

### 1. Temperatur zu niedrig

\n

Häufigste Ursache bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Filament schmilzt nicht schnell genug.

\n

\n
- Temperatur in 5-°C-Schritten erhöhen und testen
\n
- PLA: 210–230 °C bei hoher Geschwindigkeit statt 195–205 °C
\n
- PETG: 235–250 °C statt Standard 230 °C
\n
- Thermistor kalibrieren wenn Temps ungenau erscheinen
\n

\n\n

### 2. Druckgeschwindigkeit zu hoch

\n

Der Hotend schafft nicht mehr Schmelzfluss als seine Max-Volumetric-Speed erlaubt.

\n

\n
- Max. Volumetric Speed (MVS) des Hotends beachten: Standard Brass = 11–15 mm³/s
\n
- High-Flow Hotend (CHT, Dragon, Volcano): bis 30 mm³/s
\n
- Formel: Speed × Layer Height × Line Width = Volumetric Flow
\n
- In OrcaSlicer/Bambu Studio: Max Volumetric Speed direkt einstellbar
\n

\n\n

### 3. Verstopfung (Partial Clog)

\n

Partieller Clog: Drucker extrudiert, aber weniger als erwartet.

\n

\n
- Cold Pull durchführen: auf 90 °C (PLA) abkühlen, dann manuell ziehen
\n
- Atomic Pull: 3–5 Mal wiederholen bis Filament sauber herauskommt
\n
- Düse mit Reinigungsfilament (z.B. NylonX) durchpurgen
\n
- Düse tauschen wenn Cold Pull nicht hilft (verschlissen oder verbranntes Material)
\n

\n\n

### 4. Fehlerhafter E-Steps / Flow-Kalibrierung

\n

Der Extruder fördert nicht so viel Filament wie der Slicer annimmt.

\n

\n
- 100 mm markieren, extrudieren, gemessen messen (sollte genau 100 mm sein)
\n
- E-Steps = Aktuell × (100 / tatsächlich extrudiert) berechnen
\n
- Flow-Kalibrierung: Single-Wall Würfel drucken, Wanddicke messen
\n
- Ziel: 0.4 mm Wanddicke bei 0.4 mm Düse (±0.05 mm Toleranz)
\n

\n\n

### 5. Extruder-Schlupf

\n

Zahnrad greift nicht richtig ins Filament → rutscht durch.

\n

\n
- Klick-Geräusche beim Drucken = Extruder-Schlupf (zu viel Widerstand)
\n
- Extruder-Spannung prüfen (bei BMG/Orbiter: Idler-Arm-Spannung)
\n
- Extruder-Zahnrad reinigen (Staub und Filament-Abrieb entfernen)
\n
- Extruder-Zahnrad auf Verschleiß prüfen → ggf. ersetzen
\n

\n\n

### 6. PTFE-Tube Probleme

\n

Besonders bei Bowden-Setups: Spalten oder Verformungen im PTFE.

\n

\n
- PTFE-Tube auf Knicke, Quetschungen und verbrannte Stellen prüfen
\n
- PTFE muss bündig an der Düse anliegen — kein Spalt (Hitzekammer)
\n
- Capricorn PTFE (enger Innendurchmesser) für bessere Präzision
\n
- PTFE bis zur Düse durchführen bei All-Metal nicht möglich → höhere Temps nötig
\n

\n\n

## Diagnose-Tabelle

\n

\n
\n
\n Symptom\n | Wahrscheinliche Ursache\n | Erste Maßnahme\n
--- | --- | ---
\n
\n
\n
\n Nur bei hoher Speed schlecht\n | Temp zu niedrig / MVS überschritten\n | Temp +10 °C, Speed -20 %\n
\n
\n Klicken vom Extruder\n | Widerstand zu hoch (Clog / Temp)\n | Cold Pull, dann Temp erhöhen\n
\n
\n Immer gleichmäßig schlecht\n | E-Steps / Flow falsch kalibriert\n | E-Steps kalibrieren\n
\n
\n Nach Filamentwechsel schlechter\n | Anderes Filament, anderer Flow\n | Flow +5 % für neues Material\n
\n
\n Nur erste Schicht betroffen\n | Z-Offset zu weit weg\n | Z-Offset verkleinern\n
\n
\n Nach längerem Druck schlechter\n | Heat Creep (Hotend überhitzt)\n | Hotend-Kühler prüfen, Lüfter\n
\n
\n

\n\n

## Systematische Vorgehensweise

\n

\n
1. Temperatur-Turm drucken → optimale Temperatur finden
\n
2. E-Steps kalibrieren (falls noch nicht gemacht)
\n
3. Flow-Kalibrierung mit Single-Wall Cube durchführen
\n
4. Volumetric Speed testen (OrcaSlicer hat eingebauten Test)
\n
5. Cold Pull wenn Clog vermutet
\n
6. Extruder-Zahnrad und PTFE kontrollieren
\n

\n\n
\n Profi-Tipp:\n Drucke bei Unterextrusions-Verdacht immer zuerst einen Temperatur-Turm und einen Flow-Kalibrierungs-Würfel. 80 % aller Unterextrusionsprobleme lassen sich damit lösen, ohne Hardware anzufassen.\n
\n
\n
\n
\n\n
\n